l58 ACADEMIE DES SCIENCES. 



l'ascension; c'est ainsi que des fils géodésiques utilisés dans des opérations 

 effectuées dans l'Afrique équatoriale ont été retrouvés, après plusieurs 

 années, allongés de trois ou quatre millionièmes de leur valeur par rapport 

 à ce que la courbe eût conduit à prévoir. 



Les nombres suivants se rapportent à d'autres alliages, maintenus 

 d'abord à loo" jusqu'à ce que le changement de leur longueur fût devenu 

 inappréciable : 



A 100". 



\ 



56,2 i3o — 8,8 



Les données qui précèdent conduisent, au point de vue métrologique, à 

 quelques règles d'action évidentes : nécessité d'éluvage de la plupart des 

 aciers au nickel employés dans la construction .des instrumcnls de préci- 

 sion; possibilité de calculer par extrapolation, pendant une durée de plu- 

 sieurs années, la valeur d'un étalon d'invar maintenu entre certaines limites 

 de température; nécessité de déterminer de nouveau sa valeur, si elle doit 

 être connue au millionième près, lorsqu'un étalon a subi l'action prolongée 

 de températures anormales, etc. 



Parmi les alliages dont il vient d'être question, celui à ^fi pour looNi 

 est utilisé pour la construction d'étalons de référence, en raison de sa sta- 

 bilité et de sa faible oxydabilité, associées à une dilatabilité encore basse, 

 sensiblement inférieure à celle du platine; celui à 5G jiour loo, parce que 

 son égalité de dilatation avec l'acier permet d'éviter les corrections de dila- 

 tation, par son application aux machines à mesurer industrielles employées 

 à la détermination des pièces d'acier. 



Considérées au point de vue général, ces données permettent d'affirmer 

 qu'une chauffe prolongée à ioo° place ces alliages dans un même état 

 d'équilibre physico-chimique, quel qu'ait été leur traitement antérieur. 



Dilatations. — Les traitements thermiques ou mécaniques modifient, 

 comme je l'ai indiqué autrefois, la dilatabilité des aciers au nickel; la 

 plupart d'entre eux sont même assez sensibles à ces traitements pour que le 

 refroidissement lent opéré en même temps que celui du four à recuire 

 relève nettement la dilatabilité d'une barre préalablement déterminée 

 après refroidissement à l'air, à partir du rouge cerise. 



